92500 
Si 
Ss 
i 
S 
Pri 
SI 
Me, 3 
5000 
Ss 
Uni 
uv 
I numeri, che danno il va- 
lore del magnetismo residuo, 
dimostrano che la tensione con- 
ferisce anche un secondo carat- 
tere appartenente ai materiali 
magneticamente dolci (inten- 
dendo sempre per tali quelli 
che hanno la curva normale con 
i caratteri dianzi descritti), e 
cioè quello di aver un più grande 
magnetismo residuo. P. e. nel 
filo ricotto, non ancora stirato, 
in corrispondenza di H = 5,84 
si aveva o= 0,927. Questo 
rapporto o già considerevole da 
una tensione di 5 kg. per mm? 
applicata al filo è innalzato a 
0,955. Quando il filo ha subìto 
un allungamento del 2,8 °/. 
5 kg. di tensione innalzano il 
rapporto o da 0,923 a 0,936 
in corrispondenza di H = 11,7, 
ma 10 kg. di tensione l’ abbas- 
sano da 0,923 a 0,843. Nelle 
curve del secondo tipo, cioè 
quelle ottenute dopo gli allun- 
gamenti dell’ 8,8; 10,2; 11,6 °/o, 
il rapporto o aumenta sempre 
coll’aumentare della tensione, 
e anche considerevolmente. P. e. 
dopo un allungamento del 10,2% 
in corrispondenza di H = 2,92, 
o sale da 0,222 per una tensione 
di 15 kg. a 0,554, e in corri- 
spondenza di H = 4,30, o sale 
con una tensione di 15 kg. da 
0,393 a 0,821. 
Osserverò pure che potetti 
produrre dopo l'ultimo allunga- 
mento descritto un allungamento 
ulteriore del 3°/: ma ebbi 
esattamente (cioè con differenze 
comprese entro i limiti dei pro- 
babili errori sperimentali) le medesime curve normali e gli stessi valori del magnetismo re- 
siduo. Quell’estremo allungamento non aveva punto cambiato queste proprietà magnetiche. 
